— NO — 
Nel caso poi delle amalgame da studiarsi allo stato solido, facevo sciogliere il 
metallo nel mercurio riscaldandoli insieme in un crogiolo, e poi versavo l’amalgama 
intieramente nel tubo che era tenuto a temperatura altissima, entro un cilindro di 
lamina di ferro riscaldato in tutta la sua lunghezza da varie fiamme di gas. 
Tanto nell’un caso quanto nell'altro veniva difesa l’amalgama dal contatto dell’aria, 
mantenendovi al di sopra un sottile strato di grasso disciolto. 
Per avere un'idea ben chiara del comportamento delle resistenze delle amalgame, 
ho creduto utile di far vedere come varino queste resistenze al variare della compo- 
sizione in atomi, in pesi e in volumi. Perciò ho confrontato i valori dati dall’espe- 
rienza con quelli che si ottengono dal calcolo delle formole 
Ni Pi + ws Pa 
ih = 3 00 306060 1 
ni I, (1) 
bei PI + ps Pa 9 
lime= oe TER N (2) 
nos rat ve È 
ni, RETI SRO 
dove 7, e 7, rappresentano le resistenze specifiche rispettive dei due metalli compo- 
nenti; 7, e 7, i numeri degli atomi secondo i quali sono entrati in lega i due me- 
talli; ps i pesi, e v e 0, i volumi relativi dei due metalli stessi. 
Per eseguire questi calcoli, ho scelto per valori delle resistenze elettriche dei metalli 
e dei coefficienti di variazione al mutare della temperatura, i valori trovati da Mat- 
thiessen (!) e da Matthiessen e Bose (?), perchè essi hanno posta molta cura nello 
‘sperimentare con metalli, che fossero possibilmente puri. 
Nelle tabelle che seguono, la prima colonna contiene le composizioni atomiche 
delle amalgame, la seconda indicata con R, le relative resistenze determinate coll’espe- 
rienza; e le ultime tre colonne, indicate con 4,,4,, 4, contengono le differenze fra 
i valori delle resistenze avute dalle determinazioni, e i valori R,, R,,R ottenuti 
rispettivamente dal calcolo delle tre formole sopra riferite. 
Secondochè queste differenze sono calcolate per le temperature di 0°, 13° 0.100°, 
v è segnata in capo della relativa colonna una di queste temperature. E secondochè 
la resistenza ottenuta dalle determinazioni è maggiore o minore di quella ottenuta col 
calcolo, si trova avanti al numero, che indica la differenza, il segno (+) 0 (—). 
Siccome ho determinata la resistenza di ciascuna amalgama almeno a due tem- 
perature differenti, come si vedrà in seguito, ho potuto ridurre per tutte le amalgame 
ì valori di queste resistenze a una stessa temperatura che è, nel caso delle amal- 
game liquide, 100° per alcune, e per altre 100° e 13°; e nel caso delle amalgame 
solide è 0° per alcune, e per altre 0° e 13°. I valori delle resistenze sono riferiti a 
quella del mercurio a 0° presa come unità. 
(1) Pogg. Ann., 100, pag. 177, 1857. 
(2) Pogg. Ann., 115, pag. 353, 1862. 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE ecc ,— MeMORIE — Ser, 4% Vol. IV. 27 
